554 



horizontalen Glasslöckes möglich machen. Man setzt jetzt unter das 

 aufgehängte Glas eine passende Glasschale, so dass zwischen der zu ver- 

 silbernden Glasoherfläche und dem Boden des Gefässes sich ein Zwi- 

 schenraum von Y2 P^'- Ij^ifi'i'let und giesst die mit Milchzucker un- 

 mittelbar vorher gemischte Versilberungsflüssigkeit in die Schale hin- 

 ein, bis die Flüssigkeit die Oberfläche des Glases berübrt und voll- 

 ständig benetzt. — Zur Herstellung von ebenen Spiegeln haben sich 

 Kästchen von Gutta Percha gut bewährt. Der Abstand der zu ver- 

 silbernden Glasoberfläche vom Boden des Gefässes, der auch hier Yj 

 Zoll beträgt, wird durch kleine Träger in der Regel von Gutta Percha 

 bewirkt, die man in die 4 Ecken des Kästchens aufstellt. — Die Be- 

 duction des Silbers geht nach dem Zusatz der Milchzuckerlösung au- 

 genblicklich vor sich. Die Glastafel erscheint in wenigen Minuten 

 schwarz, nach einer Viertelstunde wird sie spiegelnd und die Reduc- 

 tion ist vollendet, wenn die zwischen dem Glasrand und dem Ge- 

 fässrand stehende Flüssigkeit mit einer weissen spiegelnden Silber- 

 haut überzogen ist. Es schlägt sich während der Reduclion die 

 ganze Menge des aufgelösten Silbers nieder und nur der kleinste 

 Theil desselben bleibt in der Platte als Spiegel haften, so dass die 

 Versilberung eines Spiegels von einem Quadratmeter (10,152 Quad- 

 ratfuss) Fläche nur 2,210 Gr. Silber oder den Werth von 14 Kreu- 

 zer (4 Sgr.) in Anspruch nehmen. — Die Glasplatte wird nach der 

 Versilberung mit warmem destillirtem Wasser abgewaschen und an 

 einem erwärmten Orte getrocknet. Man muss sich hierbei hüten 

 die Versilberung mit den Fingern zu verletzen, indem sonst an die- 

 ser Stelle das Wasser zwischen dem Silberbelege und der Glasplatte 

 durch Capillarilät eindringt und der Silberbeleg sich ablöst. Nach 

 dem Trocknen haftet der Silberbeleg so fest, dass er sich nur sehr 

 schwer mit dem Finger ablösen lässt. Durch vorsichtiges Poliren mit 

 feinem Polirroth und Sammet wird ein vollkommener Silberspiegel 

 hergestellt . — Ganz besondere Sorgfalt muss auf das Putzen des 

 Glases vor dem Versilbern verwendet werden. Der Boden des 

 Gefässes muss überall von der Oberfläche des Glases gleich weit 

 entfernt sein; andernfalls fällt der Beleg ungleich dick aus und 

 erscheint der Spiegel dann an den dünneren Stellen dunkler wie an 

 anderen, die mehr Licht reflectiren. Die gleichförmige Benelzung 

 des Glases von der Flüssigkeit ist eine nolhwendige Vorbedingung 

 zu einem tadelfreien Spiegel; die kleinste Luftblase macht an der 

 Stelle, wo sie haftet, ein kleines Loch im Spiegelbeleg, welches im 

 Spiegel selbst übrigens nicht wahrgenommen wird. Durch vorheri- 

 ges Benetzen mit Weingeist wird die anhängende Luftschicht leichter 

 beseitigt. — Der trockene, etwas erwärmte Silberspiegel wird mit 

 einer Auflösung von dünnem Harz in Weingeist überzogen, um ihn 

 vor einer raechanichen Beschädigung zu schützen. — Vergoldung 

 von Glas. Glas lässt sich dauerhaft und spiegelnd nur in der 

 Wärme vergolden. Die Vergoldungsflüssigkeit bereitet man sich, in- 

 dem man eine beliebige Menge reines Gold in Königswasser löst, 



